1060 Sitzung der ph}'s.-math. Classe v. 26. Novbr. — Mittheihinj; v. 12. Novbr. 



Tal)eUe 2. 



Maximaldreliuiig beim Diircligang- des Lichtes diircli Eisen. 



Die Wei-tlie für die Drehungen der Längeneinheit weichen aus 

 den oben angegebenen Gründen stark von einander ab, es ist indessen 

 eine Abhängigkeit derselben von der Dicke der Scliicht nicht zu er- 

 kennen und ist jedenfalls in erster Annäherung die Maximaldrehung 

 der durchstralilten Schicht proportional zu setzen. Das Mittel der 

 Werthe der dritten Columne ist 418000°. 



Es ist also die einfache Drehung in einem C'entimeter 

 Eisen, welches bis zum Maximum magnetisirt ist, abge- 

 rundet gleich 



200000° 



oder die Maximaldrehung beträgt in Bogenmaass in o.oiMm. 

 etwas mehr als it. 



Dieses Maximum der Drehung wird erreicht, wie die Zahlen 

 der Tabelle i und die Curven zeigen, in einem Felde von ungefähr 



I I 

 20000 cm^^gr^sec"'. Bei Vergrössermig der Intensität des Feldes 



steigt die Drehung nur noch unmerklich. 



Von Wichtigkeit wäre es gewesen, ebenso wie die Drehung, 

 das magnetische Moment der Eisenscliichten als Function des Feldes 

 zu bestimmen, um zu sehen, ob und wie weit wirkUcli die Dreluuig 

 der Magnetisirung proportional ist. Ich habe bisher keine einfache 

 Methode Knden können, den Magnetismus der Eisenschichten in der 

 Lage, in welcher sie sich für Beobachtung der Drehung zwischen 

 den Polen befinden, zu bestimmen. Hängt man die Spiegelchen so 

 zwischen den Polen auf, dass ihre Längsrichtung mit den magnetischen 

 Kraftlinien zusammenfällt und mithin die Normale auf die spiegelnde 

 Fläche zu den Kraftlinien senkrecht ist, so ist die Bi^stimmung des 

 magnetischen Moments nicht schwierig. Versuche, die in meinem 

 Laboratorium au.'^geführt werden, ergeben, dass in diesem Fall schon 

 in einem Feld von etwa 2000 das Maximum des magnetischen Moments 



